708 
Johann Lenarcie. 
g) Elaeolith und Augit: 
Menge des Elaeolith 9 1 
„ „ Augit 1 5 
(Die Versuche e und f wurden in früheren Jahren von Prof. 
C. Doelter ausgeführt und das resultirende Material mir zur weiteren 
Bearbeitung und Beschreibung gütigst überlassen.) 
Ausführung der Versuche. 
Was die Ausführung der einzelnen Versuche anbelangt, so 
wäre in Kürze folgendes zu erwähnen : Sämmtliche Versuche wurden 
in Rose’schen Tiegeln irn Fourquignon’schen Ofen mit Anwendung 
eines Wasserstrahlgebläses ausgeführt. Die Dauer der einzelnen 
Versuche, sowie deren Schmelz- und Abkühlungszeit waren den 
verschiedenen Zwecken, die ich dabei verfolgte, angepasst und in 
Folge dessen sehr verschieden. Die Mischungen der ersten Ver- 
suchsreihe (über die gegenseitige Löslichkeit der Mineralien im 
Schmelzflüsse) wurden rasch geschmolzen, hierauf durch 2 Stunden 
im Schmelzflüsse erhalten, während dieser Zeit mit einem Platin- 
spatel öfters umgerührt und nach Ablauf dieser Zeit rasch abge- 
kühlt. Diese Anordnung wurde deshalb gewählt, um zu sehen wie 
viel von dem einen Mineral sich im Schmelzflüsse im anderen 
Mineral auflöst. Die rasche Abkühlung war unbedingt nöthig, da 
nämlich bei den niedrigeren Temperaturen des viscosen Zustandes 
das Löslichkeitsverhältniss ein anderes sein könnte, was fest- 
zustellen jedenfalls auch von Interesse wäre. Dadurch, dass die 
Schmelze rasch abgekühlt wurde, giebt die erstarrte Masse ein 
Bild der Verhältnisse im Schmelzflüsse und wurde vor etwaigen 
Aenderungen derselben während des viscosen Zustandes bewahrt. 
Um das quantitative Verhältniss der Löslichkeit festzustellen, bin 
ich in folgender Weise vorgegangen. Ich habe die Mineralien 
in verschiedenen Mischungsverhältnissen zusammengeschmolzen. 
Begonnen habe ich mit einem Verhältniss, von dem ich annehmen 
konnte, dass bei demselben eine vollständige Lösung des einen 
Minerals im anderen stattfinden werde, ln den weiteren Versuchen 
bin ich nun mit der relativen Menge des zu lösenden Minerals 
so weit gestiegen, bis mir die erstarrte Schmelze keine gelösten 
Partien desselben zeigte. Dadurch war jedenfalls die Grenze der 
Löslichkeit erreicht. Dann wurde noch ein Controllversuch mit 
einer noch grösseren Menge des zu lösenden Minerals gemacht 
und ich fand immer, dass die unlöslich gebliebene Menge desselben 
auch dementsprechend grösser war. — 
Die Versuche der zweiten Reihe (über die Ausscheidungs- 
folge der Mineralien beim Abkühlen der Schmelzflüsse) wurden in 
folgender Weise ausgeführt: Die Mischung der Mineralien wurde 
geschmolzen, sodann zwei Stunden — bei den Mineralien mit 
höherem Schmelzpunkt auch dementsprechend länger (z. B.: beim 
Olivin d Stunden) — im Schmelzflüsse erhalten, unterdessen auch 
